über die magnetischen Eigenschaften der Nickel-Kobalt-Legierungen. 447 



zu dem wirksamen Feld 10 000 Gauss gehörigen Werte in Funktion 

 der Temperatur in eine neue Kurve zusammengetragen. Meine Wahl 

 fiel auf die genannte Feldstärke, weil es sieh zeigte, dass dieses Feld 

 bei den meisten untersuchten Legierungen deren magnetische Sättigung 

 zu erzeugen vermochte. Freilich, die kobaltreichen Legierungen und das 

 reine Kobalt machten, wie wir noch sehen werden, bei Temperaturen 

 unter Umständen bis in die Nähe von 800 ° a. T. in dieser Beziehung 

 eine Ausnahme. Aber auch im Gebiete der Sättigung konnte bei 

 diesen Legierungen, die sehr starke entmagnetisierende Felder er- 

 geben, der Elektromagnet nicht immer so stark erregt werden, 

 dass ein wirksames inneres Feld von 10 000 Gauss wirklich erreicht 

 worden wäre. Aus der oben gegebenen Charakterisierung der Kurven 

 a ■=f(H) erkennt man aber, dass eine dadurch notwendige Extra- 

 polation (die übrigens nie sehr gross war) unbedenklich vorgenommen 

 werden durfte. 



Für die Versuche bei den tiefen Temperaturen des mit Äther 

 getränkten Kohlensäureschnees und der flüssigen Luft musste, wie 

 schon erwähnt, eine speziell für diesen Zweck gebaute Aufhängung 

 für die Ellipsoide benutzt werden, die ausser dem Ellipsoid gleich- 

 zeitig noch das Dewar'sche Gefäss zur Aufnahme der Kältemischung 

 trug. Die Korrektur, die infolge einer schwachen Magnetisierbarkeit 

 des Konstruktionsmaterials notwendig war, wurde angebracht. Trotz- 

 dem ergaben die Messungen fast durchwegs Werte von a, die um 

 1 bis 2 Prozent kleiner ausfielen als aus dem allgemeinen Verlauf 

 der Kurve a ^^ f (tj zu erwarten war. Da sich jedoch diese Ab- 

 weichung leicht durch eine geringere Empfindlichkeit der veränderten 

 Apparatur infolge kleiner Nebenumstände erklärt, so wurden diese 

 Werte in der Weise benutzt, dass der durch sie bestimmte Kurven- 

 ast zwischen Zimmertemperatur und — 184°^) durch affine Verwand- 

 lung zur Koinzidenz mit der Verlängerung des Hauptteiles der Kurve 

 von 17° C. bis zur Umwandlungstemperatur & gebracht wurde. 



Wie bei den kobaltreichen Legierungen von 70 *^ o Co au auf- 

 wärts vorgegangen wurde, die bei diesen tiefen Temperaturen über- 

 haupt nicht mehr bis zur Sättigung magnetisiert werden konnten, soll 

 später noch genauer beschrieben werden. 



Eine ähnliche Korrektur, wie die soeben erwähnte, musste ausser- 

 dem für die Legierung 40 " o Ni angebracht werden, da hier die beiden 

 Kurvenäste, die mit dem Kupfer- resp. Nickelofen aufgenommen worden 

 waren, also aus ganz verschiedenen Versuchsreihen stammten, eine 

 konstante Abweichung von ungefähr 2 "/o unter sich aufwiesen. , Da 



*) Vergl. Anmerkung Seite 434. 



Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 56. 1911. 30 



